METALURJIA DEL COBRE EN ACONCAGUA. 473 
tra'atencion: este es la materia cle que se hace el plan, o sea el piso sobre 
el cual descansa el metal durante la fundicion. — Se usan planes de di- 
versas sustancias, siendo ellos mas o menos adaptables a las diversas 
operaciones de la fundicion. El mas recomendable es el de ladrillos re- 
fractarios, que se bace del modo siguiente. Despues que se ha empare- 
jado i apretado bien el piso de tierra sobre el cual descansan los ladrillos, 
se cubre de un enladrillado, colocando el ladrillo tendido i dandole a la 
capa un pequeno desnivel hacia el buitron, para darle corrida al eje. So- 
bre este enladrillado se colocan los ladrillos parados, apretandolos lo mas 
que se pueda, i disponiendolos de cierto modo para que vayan trabados, 
a fin de que la arista de un ladrillo de en la cara del otro i evitar asi 
los huecos que puedan quedar ; llenandolos en caso que queden con un 
poco de tojo cargado de agua e introduciendolo con la plana u otro ins- 
trumento cualquiera. Usan en algunos establecimientos, colocar el la- 
drillo parado sobre un empedrado mui parejo, economizando de este 
modo el ladrillo que se ocuparia en el enladrillado de abajo. 
Una vez hecho el plan, se levantan sobre el las paredes del horno, dan- 
doles las dimensiones indicadas ; concluido, se principia a calentar 
gradualmente, hasta las diez boras despues del momento en que se le 
principio a ecbar fuego. Al cabo de este tiempo se deja caer una car- 
ga de escoria, la suficiente para formar una capa de una pulgada de 
grueso sobre el plan ; se tiene adentro del horno cuatro a cinco boras, o 
hasta que su fusion haya sido completa, revolviendola de tiempo en 
tiempo. Tiene por objeto esta capa de escoria, llenar todos los intersti- 
cios que pudieran haber quedado en los ladrillos entre si i entre los cos- 
tados i el plan; cuando se juzga que esta concluida laoperacion, se tira 
con el rastrillo, limpiando mui bien el horno para que reciba la carga de 
mineral que va a entrar. 
Se usa con muclia frecuencia hacer los planes de pedernal molido, 
siendo su hechura mui odiosa, i ademas pocas veces queda bien apretado. 
Se hace del modo siguiente : despues de construidc el horno i en punto 
de prenderlo, se principia por estender una capa de arena sobre el piso, 
de seis a ocho pulgadas de alto, repartiendola igualmente por todo el hor- 
no. Concluida esta primera parte, se le echa fuego al horno auraen- 
tando gradualmente la temperatura, para que no revienten las amarras 
del horno, hasta que este fundida una pulgada de la capa de arena ; se 
deja caer en seguida sobre esta capa fundida, una parte del pedernal, se 
estiende igualmente i se bace calcinar, aumentando la temperatura ; se 
debe revolver cada media hora. Cuando esta bien caldeado, se deja caer 
otra parte del pedernal, sujetandola a las mismas operaciones que la an- 
terior, i se continua asi hasta que se juzga que el plan tiene la altura 
que debe llevar. 
Una vez con la altura suficiente, se comprime con el Replanador, que 
